110 Versilberung des Glases auf kaltem Wege. 
1) eine Lösung von 10 Grm. salpetersauren Silberoxyd 
in 100 Grm. destillirten Wasser; 
2) eine Lösung von reinem Ammoniak, 13° Cart. stark; 
3) eine Lösung von 20 Grm. reinem Aetznatron in 
500 Grm. Wasser; 
4) eine Lösung von 25 Grm. gewöhnlichen weissen 
Zucker in 200 Grm. Wasser, fügt dieser 1 C.C. Salpeter- 
säure von 360 zu, lässt während 20 Minuten kochen, um 
die Intervertirung. des Zuckers zu bewirken und ergänzt 
durch Zusatz von. Wasser und von 50 C.C. Alkohol von 
360 auf 500 0.C. 
‘ Nun giesst man in einer Flasche 12 C.C. der Silber- 
lösung mit 8C.C. der Ammoniaklösung und 20 C.C. der 
Natronlösung zusammen und ergänzt durch Wasserzusatz 
(60 C.C.) auf 100C.C. 
Sind die Verhältnisse gut eingehalten, so bleibt die _ 
Mischung klar und ein Tropfen Silberlösung muss einen 
bleibenden Niederschlag darin hervörbringen ; man lässt 
sie in allen Fällen 24 ‚Stunden stehen, sie ist dann zum 
Gebrauche fertig. 2 
Die zu versilbernde Oberfläche des Glases reinigt man 
gut mit einem Baumwollenballen, der mit ein Paar Tro- 
pfen Salpetersäure befeuchtet ist, spült mit Wasser ab, 
lässt abtropfen und legt dann das Glas auf einer Unter- 
lage auf die Oberfläche des beschriebenen Silberbades, 
dem noch 1,9 — Ns der Zuckerlösung (4) zugesetzt wor- 
den ist. Unter dem Einflusse des zerstreuten Lichts 
wird die Flüssigkeit, in welche die Oberfläche des zu 
versilbernden Gegenstandes taucht, erst gelb, dann braun, 
nach Verlauf von 2—5 Minuten überzieht die Versilbe- 
rung die ganze Oberfläche des Glases und nach 10— 15 
Minuten hat sie die gewünschte Dicke. Man wäscht dann 
mit Wasser ab, lässt abtropfen und in freier Luft trocknen. 
Die trockne Oberfläche hat alsdann eine Politur, die 
mit einem leichten weisslichen Hauch bedeckt ist, den 
man durch einen mit Polirroth bestäubten Ballen aus 
weichem Leder leicht hinwegnehmen kann. (Journ. für 
prakt. Chem. Bd.91. Heft 7.) 
Versilberung des Glases auf kaltem Wege. 
Das Verfahren von Petitjean zur Herstellung von 
Silberspiegeln besteht in der Reducirung einer ammonia- 
kalischen Lösung von Silberoxyd durch Anwendung von . 
Weinsäure oder weinsaurem Alkali bei einer Temperatur 
